SÉANCE DU 3l JUILLET 1900. 325 



MÉTALLURGIE. — Influence de la p agilité de l'acier sur les effets du cisaille- 

 ment, du poinçonnage et du brochage dans la chaudronnerie. Noie de 

 M. Cii. FuÉMONT, présentée par M. Maurice Levy. 



Le cisaillement, le poinçonnage et le brochage, d'après des expériences 

 faites il y a plus de 3o ans ('), passent pour altérer notablement la qualité 

 de l'acier; c'est pourquoi les Cahiers des charges pour constructions de 

 chaudières, de ponts, etc., proscrivent le brochage et ne tolèrent le poin- 

 çonnage qu'a la condition d'enlever à la périphérie du trou poinçonné la 

 zone écrouie, sur une largeur de 2™*" pour les aciers de ponts et de S*""" 

 pour les aciers de chaudières. 



Cependant certains constructeurs étrangers fiibriquent des chaudières 

 fixes et même des chaudières de locomotives, en poinçonnant l'acier au 

 diamètre définitif du trou, par conséquent sans faire disparaître la zone 

 écrouie; et il ne paraît pas que ces chaudières se comportent plus mal en 

 service et donnent lieu de ce chef à plus d'avaries que les autres. 



J'ai pensé que cette divergence d'opinion tenait à la qualité des aciers 

 auxquels on avait eu affaire et que le danger ou l'innocuiLé du poinçonnage 

 et du brochage dépendaient en réalité de la fragilité ou de la non fragilité 

 du métal, qualité dont on ne tenait pas compte à l'époque des essais ci- 

 dessus signalés. 



Pour élucider cette question, j'ai pris trois tôles d'acier extra dur, d'une résistance 

 à la rupture de [\o^^ et d'un allongement de 2a à Sopour 100 sur une longueur utile de 

 20'^'"; deux de ces tôles, A et B, sont fragiles; à l'essai au choc sur barrettes 10x8 en- 

 taillées d'un trait de scie, la résistance vive de rupture est, pour A, de 2''S'n et pour B, 

 de 6*^0™. La troisième tôle n'est pas fragile, sa résistance vive est de aS^'s™ à 28'^°™. 



Dans ce choix d'échantillons de tôles, j'ai évité toute exagération ; en efTet il y a des 

 chaudières en service dont les tôles sont malheureusement plus fragiles que les tôles A 

 et B et il est facile d'obtenir des tôles en acier doux ordinaire au carbone, ayant une 

 résistance vive supérieure à celle de la tôle G. 



Dans chacune des tôles fragiles A et B j'ai percé : 



1° Un trou au foret de 3o""' de diamètre ; 



2° Un trou au poinçon de 25"^'" de diamètre et j'ai alésé la périphérie sur une zone 

 de 3™"" de largeur; 



(^) M. Sharp, Institution P^aval Architecte, avril i868. — M. Bakba, Étude sur 

 l'emploi de l'acier. Paris, 1875. 



